183 
Изъ этой таблицы мы видимъ, что дискутируемое отношеніе 
не постоянно, а слѣдовательно въ бронзѣ олово и мѣдь даютъ нѣ¬ 
сколько химическихъ соединеній. И дѣйствительно—изученіе ми¬ 
кроструктуры и физическихъ свойствъ бронзы подтвердило это. 
Прежде всего намъ надлежитъ указать на соединеніе 
Сіі 3 8п. 
Получается оно при содержаніи въ бронзѣ 38,2°/ 0 олова; что 
это дѣйствительно химическое соединеніе, видно изъ того, что оно 
обладаетъ опредѣленною кристаллической формой, впервые наблю¬ 
денной Н. Ьеснатеыее 3 ). Эти кристаллы 6г. Снаеру 4 ) описываетъ 
слѣдующимъ образомъ: 
«Ье сотрозб 8пСи 3 аррагаіі раг зітріе роіізза&е, бапз іез 
аШа^ез сопіепапі ріиз бе 5 роиг 100 бе сиіѵге, зопз Гоппе бе 
сгізіаих Ъіапсз, Ігёз бигз, Гогтапі без ёѣоііез к зіх Ъгапсѣез апа- 
1о§щез апх сгізіаих бе пеі&е». Кромѣ опредѣленной кристалличе¬ 
ской формы, соединеніе Си 3 8п характеризуется тахітшп’омъ 
твердости 5 ) и тіпітипТомъ удѣльнаго объема 6 ). 
Си 4 8п 
получается при содержаніи въ бронзѣ 32% 8п, сполна затвердѣ¬ 
ваетъ при постоянной температурѣ и обладаетъ совершенно одно¬ 
родной структурой 7 ). 
Природа же другихъ химическихъ соединеній олова съ мѣдью 
пока еще недостаточно выяснена. 
Только образованіемъ различныхъ химическихъ соёдиненій 
8п т Си Р въ бронзѣ и можно объяснить рѣзкое различіе въ фи¬ 
зическихъ свойствахъ бронзъ съ различнымъ содержаніемъ олова. 
Вліяніе олова на температуру плавленія бронзы. 
Въ то время, какъ чистая мѣдь плавится при 1082,1° С и 
чистое олово—при 228° С можно приготовить бронзу, сплавляю¬ 
щуюся почти при любой температурѣ въ интервалѣ 1082°—228° С. 
Вліяніе олова на цвѣтъ бронзы. 
При содержаніи въ бронзѣ: 
отъ 1 до 10% 8п—цвѣтъ ея мѣняется отъ краснаго до темно¬ 
желтаго, 
8 ) Сотріез Кепбиз 120, 835, 1895. 
О Сотр. Кепб. 124, 1897. 
5 ) Маетен. НапбЬпсѣ б. Маіегіаііепкітбе 1898, 243. 
®) Масу. Яеіізскг. ркуз. Скет. 38, 302, 1901. 
7 ) Журн. русс. физ. хим. общ. XXXIII, 187, 1901. 
